( 44G ) 

 miroitantes. Quand on a voulu la détacher, elle s'est brisée et réduite en 

 poudre; cette poudre, essayée avec de l'huile, par le procédé ci-dessus in- 

 diqué, a été voisine, pour l'énergie, du produit de l'appareil d'induction. 



» Une autre expérience, disposée de la même manière, a donné des 

 cristaux blancs opalins semblables à ceux qu'a fournis l'expérience avec 

 l'appareil d'induction. Le produit de cette expérience a été égaré avant qu'on 

 l'eût soumis à l'épreuve pour la mesure de la dureté. 



» Il était naturel de se demander si le charbon volatilisé brusquement par 

 une pile très-forte ne fournit pas une matière analogue à celle que nous 

 avons obtenue par une volatilisation lente ou par un dépôt lent; cette 

 poudre, mêlée à l'huile et essayée par le procédé du plan fixe de cristal de 

 roche , a été trouvée un peu supérieure au charbon de bois et un peu 

 inférieure au charbon qui se dépose sur les parois des cornues dans les- 

 quelles on prépare le gaz de l'éclairage. Ce charbon, volatilisé brusquement, 

 est probablement trop divisé pour avoir une action rapide sur les pierres 

 dures. 



» On peut classer les divers charbons dans l'ordre suivant : charbon de 

 bois, charbon volatilisé brusquement par le feu de la pile, charbon des 

 cornues à gaz, charbon transporté directement par la voie humide, charbon 

 provenant de la décomposition lente d'un mélange de chlorure de carbone 

 et d'alcool, charbon déposé par l'arc d'induction. 



>> Ces deux derniers ont la force du diamant réduit en poudre fine ; toute- 

 fois, nous devons faire remarquer que tout le charbon déposé dans ce genre 

 d'expériences n'a pas la même force : c'est surtout la partie dans laquelle 

 on a aperçu des cristaux que la puissance de polir les rubis a été trouvée 

 au maximum. 



» Tous les procédés suivis, par la nature ou par l'art, pour la production 

 des cristaux, ne sont pas également applicables au sujet dont nous nous 

 occupons. 



» La première condition du succès, c'est la lenteur et la continuité de 

 l'opération. J'ai eu recours à cinq modes d'expérimentation. Dans le pre- 

 mier mode, le charbon pur est entraîné lentement par l'arc dans le courant 

 d'induction à une température peu différente de celle des corps environ- 

 nants, comme nous l'avons montré dans la seconde partie de notre pre- 

 mière Note. 



» Dans le second, le charbon est transporté directement et lentement 

 par la voie humide. 



» Dans le troisième mode, on décompose des combinaisons carbonées par 



